407 



Rothgluth erhitzt, so oxydirt sich dieselbe sehr schnell, be- 

 sonders wenn dafür Sorge getragen wird , die an der Oberfläche 

 derselben gebildete Oxydschichte öfters auf die Seite zu schie- 

 ben und so der Luft ungehindert Zutritt zu dem geschmolzenen 

 Metall zu verschaffen. 



Legirung Nr. II. 

 Die Bereitung dieser Legirung wurde auf ähnliche Art 

 wie die von Sn^ Pbi^ vorgenommen , nur war das Verhältniss 

 der genommenen Substanzen ein anderes, da zu einem Gewichts- 

 theil Zinn 1*25 Gewichtstheile Blei verwendet wurden. 



Ebenso war der Gang der Analysen genau derselbe wie 

 bei der ersten Legirung und die erhaltenen Daten sind: 

 Erste Analyse. Genommene Legirung . 1-1175 Gramm 

 Zinnoxyd erhalten . . . 0*6271 „ 

 Schwefelsaures Bleioxyd 0*9045 „ 

 Zweite Analyse. Genommene Legirung . 1*4560 „ 

 Zinnoxyd erhalten . . . 0*8405 „ 

 Schwefelsaures Bleioxyd 1*1766 „ 

 Es folgt daher aus der 



Analyse : 

 I. II. 



Zinn 44*15 Gewichtstheile 44*08 Gewichtstheile 

 Blei 55*37 „ 55*29 „ 



99*52 99*37 



Nimmt man auch hier wieder die bei der Analyse began- 

 genen Fehler als Null an und rechnet auf Procente , so gibt die 



Analyse : 

 I. II. 



Zinn 44*36 Procente 44*35 Procente 



Blei 55-64 „ 55*65 „ 



Die Legirung enthält daher im Mittel auf 44*355 Gewichts- 

 theile Zinn 55*645 Gewichtstheile Blei, welche Zusammen« 

 Setzung der Formel Sn-j Pb^ entspricht, denn 



Gefunden wurden: Srij Pb^ erfordert: 



Zinn 44*36 Procente 44*28 Procente 



Blei 55*64 „ 55*72 



